157 



posée de petits fragmcns de quartz et de feldspath, c. à d. de la roche 

 environnante; donc cette variété de graphite peut être regardée comme 

 du carbone presque entièrement pur. 



0,225 grm. de graphite fibreux donnèrent 0,691 d'acide carbonique ou 



en 100 parties: 



0,1885 de carbone , . . 83,755 



0,034 de cendre 15.111 



0,002 d'eau 0,888 



0,2245 99,754 



Dans une autre analyse de la même variété, 0,458 grm. de graphite 

 donnèrent 0,068 de cendre ou bien 14,84°/ . Cette Cendre conserva par- 

 faitement la forme et la structure fibreuse des morceaux qui avaient servi 

 à l'analyse; elle était d'une couleur blanche, tachetée de rouge en quel- 

 ques endroits; quelques essais qualitatifs démontrèrent, qu'elle était com* 

 posée principalement de silice, mélangée d'un peu d'oxide de fer et d'alu- 

 mine. La quantité considérable de cendre (15g), trouvée dans le graphite 

 analysé, reconnu pour être excellent sous le rapport technique, prouve 

 d'une manière évidente, que la valeur du graphite ne dépend pas exclusi- 

 vement de sa richesse en carbone, mais aussi d'un mélange heureux avec 

 certaines substances étrangères; le graphite cristallisé, extrêmement riche 

 en carbone, n'est d'aucune utilité technique. 



La quantité insignifiante d'eau, trouvée par les analyses, devra proba- 

 blement être exclue de la composition du graphite et plutôt attribuée à 

 une exsiccation non absolue du gaz oxigène, employé pour la combustion. 

 Pour vérifier cette assertion, 0,776 grm. du même graphite furent chauf-* 

 fés au rouge pendant un quart d'heure dans un creuset en platine, muni 

 de son couvercle; la perte, savoir le carbone brûlé et l'eau (?) volatilisée 

 ne s'élevèrent qu'à 4 milligrammes ou 0,516§. 



Parmi les minéraux, qui accompagnent le graphite de cette localité, 

 outre ceux mentionnés dans la notice de notre membre N. J. Kokcha- 

 row (*), savoir le zircon, le cancrinite jaune et V apatite, nous avons pu 

 distinguer encore les suivants: 1. pyrite magnétique, en petites masses 



{*) Verhandl. der minerai. Gesellschaft in St. -Petersburg. Jahrgg. 1852 

 und 53, pag. 336 flgd. 



